## S ELF C OMPACTING C ONCRETE U SING F LY A SH A ND D UST S TONE
A S F ILLER M ATERIAL

## S ELF C OMPACTING C ONCRETE D ENGAN M EMANFAATKAN F LY A SH D AN A BU B ATU S EBAGAI M ATERIAL P ENGISI ( F ILLER )

## Yulin Patrisia
Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan, Jurusan Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Palangka Raya, Kampus Unpar Tunjung Nyaho Jl. Yos Sudarso, Palangka Raya 73111A
e-mail: yulinpatrisia@yahoo.com
ABSTRACT Self-compacting  concrete  is  a  concrete  variant  that  has  the  ability  to  condense  itself,  because  the workability  and  flowability  of  the  high  concrete. There are  many advantages obtained when a construction using SCC. However, the limited knowledge of the SCC makes this concrete variant is less used in construction work. Through experimental research methods in the laboratory, by making the SCC mixture using 20% dust stone and fly ash variation of 0%, 10%, 20%, and 30%, obtained results (1) the  addition  of  fly  ash  composition  on  the  concrete  made  the  flowability  of concrete  increased;  (2) along with the addition of a maximum of 30% FA, the higher the viscosity of concrete, which is indicated by the smaller the value of T500; (3) along with the addition of FA, the value of the passing ability of SCC (blocking  ratio  value  increases)  increased;  (4)  The  results  testing  of  the  compressive  strength  of concrete age of 7 and 28 days showed an increase due to the addition of FA of 0%, 10%, 20%, and 30% in SCC concrete mix.
Keywords : self compacting concrete, fly ash, filler, dust stone
ABSTRAK Self  compacting  concrete merupakan  varian  beton  yang  mempunyai  kemampuan  memadat  sendiri, karena workability dan flowability beton yang tinggi. Ada banyak keuntungan yag diperoleh ketika suatu pekerjaan konstruksi menggunakan SCC. Akan tetapi, terbatasnya pengetahuan tentang SCC membuat varian  beton  ini  masih  kurang  digunakan  dalam  pekerjaan  konstruksi.  Melalui  metode  penelitian eksperimen di laboratorium, dengan membuat campuran SCC dengan menggunakan 20% abu batu dan variasi fly ash sebesar 0%, 100%, 20%, dan 30%, diperoleh hasil (1) penambahan komposisi fly ash pada beton maka flowability beton semakin meningkat; (2) seiring dengan penambahan FA maksimal 30%, maka  viskositas  beton  semakin  tinggi,  ditunjukkan  dengan  nilai  T 500 yang  semakin  kecil;  (3)    seiring dengan penamabahan FA, nilai passingability SCC semakin meningkat (nilai blocking ratio meningkat); (4) Hasil pengujian kekuatan tekan beton umur 7  dan 28 hari menunjukkan peningkatan seiring dengan penambahan FA sebesar 0%, 10%, 20%, dan 30% pada campuran beton SCC.
Kata kunci : self compacting concrete, fly ash, filler, abu batu
PENDAHULUAN Kemajuan  teknologi  di  dunia  konstruksi  semakin berkembang, hal tersebut dibuktikan dengan dihasilkan desain  konstruksi,  material  konstruksi dan  metode konstruksi yang baru, yang lebih baik dalam hal kualitas dan lebih  ekonomis dalam  hal biaya  dan  waktu pengerjaan konstruksi.  Salah  satu  contoh  kemajuan teknologi pada material konstruksi adalah dikembangkannya  beton  yang  dikenal  dengan  nama self compacting  concrete (SCC).    Beton  SSC  tidak memerlukan  pemadatan  manual  (tongkat  baja/kayu) atau  dengan  alat  getar  ( vibrator ),  tetapi  dengan memanfaatkan  berat  sendiri  beton.  Pemadatan  beton diperlukan  untuk  menghilangkan  udara  yang  terjebak
dalam beton yang dapat mengakibatkan keropos pada beton  dan  menurunkan  kekuatan  tekan  beton  dan impermeabilitas beton  sehingga mudah terjadi korosi pada besi tulangan (Sugiharto, et. al: 2006).
Dengan  dikembangkannya  SCC,  maka  diperoleh beton dengan kekuatan yang lebih tinggi dan keawetan (durabilitas)  yang  lebih  baik.  Akan  tetapi  penggunaan SCC  di  Indonesia  masih  terbatas  hanya  di  kota-kota besar,  hal  ini  disebabkan  karena  kurangnya pengetahuan  praktisi  di  bidang  konstruksi  maupun masyarakan tentang varian beton ini, dan terbatasnya material  yang  tersedia,  terutama  bahan  kimia tambahan  ( superplasticizer )  yang  merupakan  bahan yang wajib dipakai untuk menghasilkan SCC.
Dengan  latar  belakang  masalah  tersebut,  penulis mencoba untuk memberikan informasi yang lebih jelas mengenai pengertian dan keuntungan penggunaan SCC paada  pekerjaan  konstruksi,  konsep  desain  campuran SCC,  bahan  pembentuk  SCC  dan  pengujian  SCC, sehingga  pembaca  akan  lebih  mengenal  dan selanjutnya  dapat  memanfaatkan  varian  beton  ini dalam pekerjaan konstruksi.
Penulis  menggunakan  metode kepustakaan ( library research ),  dimana  penulis  mengumpulkan sumber referensi yang berkaitan dengan masalah yang  diteliti, meliputi  publikasi  hasil  penelitian  (jurnal ilmiah),  buku  wajib,  artikel,  internet,  dan  sumber- sumber pustaka  lainnya. Dari  berbagai  sumber  yang ada,  penulis  kemudian  menyusun  data-data  yang diperoleh  dalam  suatu  tulisan  sistematis,  yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca.

## PEMBAHASAN
Self Compacting Concrete Self  compacting  concrete pertama  kali dikembangkan  pada  tahun  1986  di  Jepang. Latar belakang pengembangan SCC adalah karena kebutuhan akan suatu produk beton yang mempunyai durabilitas yang tinggi. Durabilitas beton berkaitan dengan proses pengerjaan  beton,  di  mana  beton  yang  kurang pemadatan akan mengalami keropos di tempat-tempat yang  kurang  dipadatkan,  dan  akhirnya  beton  tersebut tidak awet. Untuk mendapatkan beton yang padat dan awet,  diperlukan  pekerja  yang  lebih  banyak  untuk melaksanakan  pekerjaan  pemadatan  beton.  Tentunya berujung  pada  naiknya  biaya  konstruksi,  karena  itu, dikembangkan self  compacting  concrete yang
mempunyai  kemampuan  untuk  memadat  sendiri, sehingga bisa mengurangi biaya pemadatan beton. Self compacting  concrete (beton  yang  mampu  memadat sendiri)  adalah  beton  yang  mampu  mengalir  sendiri untuk  mengisi bekisting  dengan  penggunaan  alat pemadat  yang minimal atau  bahkan  tidak  perlu dipadatkan  sama  sekali. Beton SCC  didesain  dengan ketentuan  tertentu,  termasuk ukuran  agregat, volume agregat,  faktor  air  semen, dan penggunaan bahan tambahan ( superplastizicer ) untuk mencapai kekentalan  khusus  yang  memungkinkannya  mengalir sendiri tanpa bantuan alat.
Beberapa keuntungan yang  dapat  diperoleh  dari penggunaan self  compacting  concrete dibandingkan dengan  penggunaan  beton  normal  adalah antara  lain (Sugiarto, et. al: 2006):
1. Waktu konstruksi lebih cepat.
2. Upah pekerja dapat dikurangi.
3. Pemadatan dan penggetaran beton dapat dikurangi, bahkan  dihilangkan,  karena  SCC  mempunyai workability (kelecakan/tingkat  kemudahan  beton untuk  dikerjakan)  dan flowability (kemampuan beton  untuk  melewati  tulangan  tanpa  mengalami segregasi dan bleeding ) yang tinggi.
4. Penggunaan SCC dapat mengurangi kebisingan yang mengganggu  lingkungan  sekitarnya,  karena  tidak perlu  menggunakan  alat vibrator dan  jumlah pekerja lebih sedikit.
5. Meningkatkan  kualitas  struktur  beton  secara keseluruhan,  baik  kekuatan  maupun  keawetan (durabilitas),  karena  homogenitas  beton  yang  baik dan permeabilitas yang rendah.
Gambar 1. Self compacting concrete
Gambar 2. Konsep self-compacting concrete
(H. Okamura dan M. Ouchi, 2003)
Konsep Desain Campuran Self Compacting Concrete Self  compacting  concrete menghasilkan  beton yang mempunyai workability yang tinggi, artinya beton mudah untuk dikerjakan. Tetapi, workability yang tinggi berisiko  menimbulkan  segregasi  pada  beton,  yaitu terpisahnya  agregat  kasar  dengan  mortar.  Untuk mengatasi masalah tersebut, konsep desain campuran SCC  perlu  diperhatikan  dalam  mendesasin  campuran SCC (Gambar 2).
Dalam konsep SCC tersebut (H. Okamura dan M. Ouchi:  2003),  perancangan  SCC  dilakukan  dengan memperhatikan:
- Pembatasan  fraksi  agregat  kasar (50%  dari  volume beton),
- Pembatasan  fraksi agregat  halus (40%  dari  volume beton),
- Pemakaian superplaticizer untuk  meningkatkan workability dan mengurangi faktor air semen (fas) akan diperoleh kekuatan tekan awal yang besar.
Di samping  itu, penggunaan bahan pengisi ( filler ) pada campuran beton, antara lain fly ash (limbah dari pembakaran batu bara) dan silica  fume untuk menggantikan  sebagian  komposisi  semen dapat meningkatkan  keawetan  kekuatan  tekan  beton (Sugiharto  et.  al:  2006). Filler juga  digunakan  sebagai pelumas sehingga dapat meningkatkan flowability dan workability beton (W. Kartini: 2008).
Bahan Pembentuk Self Compacting Concrete Sama  seperti  bahan  pembentuk  pada  beton normal,  SCC  juga  dibentuk  oleh  material  yang  hampir sama, tetapi komposisinya mengikuti konsep SCC yang sudah dibahas sebelumnya, yaitu dengan pengurangan volume agregat kasar,  penambahan volume agregat halus yang  digunakan, penambahan  bahan pengisi ( filler )  dan penggunaan bahan  tambah (admixtures) untuk mengurangi kebutuhan air dan  meningkatkan workability . Bahan-bahan pembentuk SCC antara lain:
Gambar 3. Mekanisme self compacting concrete
(H. Okamura dan M. Ouchi, 2003)
Limited Gravel Content
Appropriate Mortar 50 % 0f solid volume
Limited Sand Content
Higher Deformability Moderat Viscosity 40 % of mortar volume
Higher dosage of superplasticizer
Lower w/c
a. Agregat kasar dan halus Komposisi  Agregat  kasar  dan  agregat  halus  juga harus  diperhatikan  dalam  proses  produksi SCC , mengingat  semakin  besar  proporsi  agregat  halus dapat  meningkatkan  daya  alir  beton  segar,  tetapi jika  agregat  halus  yang  digunakan  terlalu  banyak maka  dapat  menurunkan  kuat  tekan  beton  yang dihasilkan.  Sebaliknya,  jika  terlalu  banyak  volume agregat  kasar  yang  ditambahkan  akan  dapat memperbesar resiko segregasi pada beton, di mana segregasi  akan  menutunkan  kekuatan  beton. Pada beton normal, komposisi agregat kasar mencapai 70- 75%  dari  volume  padat.  Pada  SCC,  fraksi  agregat kasar  dibatasi  menjadi  kurang  lebih  50%  dari  total volume  padat.  Ukuran  agregat  kasar  juga  batasi, biasanya digunakan agregat dengan ukuran terbesar 10 mm. Untuk agregat halus, volumenya lebih besar pada beton SCC dibandingkan dengan beton normal, mencapai  40%  volume  mortar.  Hal  itu  membuat campuran  SCC  lebih  halus  dibandingkan  dengan beton normal.
b. Bahan pengisi ( filler ) Bahan pengisi ( filler ) diperlukan untuk meningkatkan  viskositas  beton  guna  menghindari terjadinya bleeding dan  segregasi.  Bahan  pengisi yang bisa digunakan untuk SCC antara lain fly ash , serbuk  batu  kapur, silica  fume atau  bahan  pengisi yang  lain,  seperti  abu  batu.  Abu  batu  dapat dimanfaatkan  sebagai filler pada beton  jenis SCC dengan  takaran  penambahan  yang  optimum sebesar  25%  dihitung  menurut  berat  semen  yang digunakan,  tetapi  efeknya  dapat  menurunkan  kuat tarik  belah  beton  (Widodo,  S.  et.  al).  Penelitiam Wahyu  Kartini  (2008)  menyimpulkan  bahwa
pengaruh  penggunaan fly ash sebagai  bahan filler SCC terhadap flowability beton  segar adalah semakin banyak kadar fly ash maka flowability atau kemampuan mengalir beton segar semakin lambat. Sedangkan pengaruh  penggunaan  fly  ash terhadap workability adalah semakin banyak kadar fly ash maka workability nya semakin rendah. c. Bahan tambahan ( admixtures ) Bahan  tambahan ( admixtures ) yang digunakan adalah  bahan  tambahan  yang  dapat mengurangi kebutuhan  air  pada  beton dan mampu menghasilkan  beton dengan tingkat fluiditas yang tinggi tetapi tetap mempertahankan  viskositasnya dan homogenitas.  Bahan  tersebut  adalah  yaitu superplasticizer (tipe F dan tipe G yaitu high range water reducer (HRWR)).
Pengujian Self Compacting Concrete Pengujian  yang  dilakukan  terhadap self compacting concrete dilakukan pada beton segar ( fresh concrete ) dan beton keras ( hard concrete ). Pada beton keras,  pengujian  sama  dengan  beton  normal,  yaitu pengujian  kuat  tekan  beton  ( compressive  strength test ),  dan  pengujian  tambahan  lain  yang  diperlukan sesuai  dengan  peruntukkan  konstruksi  tersebut, misalnya pengujian kuat tarik belah beton.
Pengujian  terhadap  beton  segar  pada self compacting  concrete ada  beberapa  jenis,  karena  SCC memiliki tingkat workability dan flowability yang tinggi, pengujian  yang  dilakukan  pada  beton  segar  bertujuan untuk  mengetahui  tingkat workability dan flowability SCC  tersebut.  Pengujian  pada  SCC  antara  lain dapat di;ihat pada Tabel 1 (G. De Schutter: 2005).
Tabel 1. Metode pengujian beton segar pada SCC Karakteristik Pengujian Metode Pengujian Nilai Pengukuran Flowability/filling ability - Slump flow - Kajima box Total spread Visual filling Viscosity/flowability - T 500 - V-funnel
- O-funnel - Orimet Flow time Flow time Flow time Flow time Passing ability - L-box - U-box - J-ring - Kajima box Passing ratio Height difference Step height, total flow Visual passing ability Segregation resistance - Penetration - Sieve segregation - Settlement column Depth Percent laitance Segregation ratio
a. Pengujian  untuk  mengetahui flowability beton, yaitu  kemampuan  campuran  beton  mengisi ruangan ( fillingability ), dengan menggunakan slump cone , dengan diameter 60 cm - 85 cm. b. Pengujian  untuk  mengetahui viscosity beton,  yaitu kekentalan  beton  segar  dengan  menggunakan slump cone , di mana waktu  yang diperlukan untuk mencapai diameter  500  mm  dicatat  sebagai T 500 , nilai T 500 SCC adalah sebesar 3-6 detik. c. Pengujian passingability yaitu  pengujian  untuk mengetahui kemampuan campuran beton melewati struktur tulangan yang rapat. Dengan menggunakan L- Shape  box test, didapat  nilai blocking  ratio yaitu nilai yang didapat dari perbandingan antara H2/H1. Semakin  besar  nilai blocking  ratio maka  semakin baik  beton  segar  mengalir  (nilai blocking  ratio disarankan antara 0,8-1,0).
d. Pengujian  ketahanan  campuran  beton  segar terhadap efek segregasi ( segregation resistance ).

## METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian Penelitian dengan  judul “ Self  Compacting Concrete dengan Memanfaatkan Fly Ash dan Abu Batu Sebagai Material Pengisi ( Filler) ” merupakan penelitian eksperimental yang dilaksanakan di laboratorium.
Alat dan Bahan-bahan yang Digunakan Bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:
(a) Semen portland type I (merk Tiga Roda), (b) Agregat batu pecah yang berasal dari wilayah Pasuruan,
(c) Superplasticizer (Viscocrete 10 dari Sika),
(d) Filler berupa abu batu dan fly ash,
(e) Air bersih. Peralatan yang diperlukan antara lain:
(1) Ayakan/saringan,
(2) Cetakan silinder 15 cm x 30 cm,
(3) Compression testing machine , (4) Molen ( concrete mixer) , (5) piknometer,
(6) Gelas ukur, dan (7) Kerucut Abrams dan tongkat penusuk,
(7) Penggaris dan meteran
(8) Timbangan digital.

## Variabel Penelitian
Penelitian ini bertujuan  untuk mengetahui komposisi filler fly ash optimum untuk menghasilkan self-compacting concrete dengan variabel-variabel penelitian sebagai berikut:
(1) Variabel bebas meliputi komposisi fly ash,
(2) Variabel terikat berupa kuat tekan beton,
(3) Variabel pengendali terdiri dari W/C  ( water per binder  ratio sebesar 0,40), jenis dan ukuran agregat, jenis superplasticizer , jenis semen, nilai slump-flow 60-70 cm, umur beton (7  hari  dan  28 hari). (a) (b) (c)
Gambar 4.  Pengujian beton segar pada SCC dengan metode (a) slump flow, (b) L- box , (c) V- funnel

## Gambar 5. Diagram alir pelaksanaan penelitian
Standar Penelitian Standar yang digunakan dalam pengujian bahan, pengujian  beton  dan  desain  komposisi  SCC  adalah sebagai berikut:
- Pengujian analisa ayakan untuk mengetahui distribusi ukuran  agregat  halus  dan  kasar,  serta  modulus kehalusan  agregat  halus  dengan  menggunakan prosedur sesuai SNI 03-1968-1990
- Pengujian  berat  jenis  dan  penyerapan  air  agregat kasar  dengan  menggunakan  prosedur  sesuai SNI  03- 1969-1990 (revisi)
- Pengujian  berat  jenis  dan  penyerapan  air  agregat halus  dengan  menggunakan  prosedur  sesuai SNI  03- 1970-1990
- Pengujian  kadar  air  agregat  kasar  dan  agregat  halus dengan  menggunakan  prosedur  sesuai SNI  03-1971- 1990
- Pengujian kuat tekan benda uji dengan menggunakan prosedur sesuai SNI-03-0691-1996
Tahapan Penelitian Langkah-langkah dalam penelitian ini secara garis    besar dapat  disajikan dalam diagram alir yang dapaat dilhat pada Gambar 5 berikut:
Pengolahan dan Analisa Data Data-data  yang  didapatkan  melalui  percobaan  di laboratorium  dianalisa  dan  disajikan  dalam  bentuk tabel  dan  gambar.  Analisis  data  adalah  analisa deskriptif,  yaitu  mendeskripsikan  hubungan  antara variabel bebas dan variabel terikat

## HASIL DAN PEMBAHASAN Air
Air  diuji dengan  pengamatan secara visual,  dan dinyatakan layak digunakan untuk campuran beton SCC karena air yang digunakan tidak berwarna (jernih) dan tidak berbau.

## Semen
Semen  dicek  secara  visual,  keadaan kemasan semen terlihat masih  baik,  tidak  ada  cacat  pada kemasan (robeknya  kemasan), dan keadaan  kemasan kering. Untuk keadaan  semen  dalam  kemasan    masih gembur dan tidak  memadat. Keadaan butiran semen juga masih dalam keadaan baik (tidak ada butiran yang menggumpal).
MULAI
Pengujian Bahan Desain Campuran
Trialmix
Pengujian Beton Segar
Pengujian Benda Uji
Analisa Data
Penyusunan Laporan
SELESAI
Tabel 2. Komposisi kimiawi fly ash Senyawa Kimia (%) Al 2 O 3 24,20 SiO 2 46,12 Fe 2 O 3 5,01 CaO 17,89 MgO 1,23 K 2 O 1,92 Na 2 O 0,33 SO 3 1,20 Cl 0,0046 Loss of ignition 2,10
Fly Ash Fly  ash yang  digunakan  termasuk dalam fly  ash tipe  F  dengan  komposisi  kimiawi  dapat  dilihat  pada Tabel 2.

## Agregat Halus
a. Pengujian gradasi pasir Pasir diuji  dengan pengujian analisa  ayakan untuk mengetahui distribusi/gradasi pasir. Hasil pengujian ayakan dapat  dilihat  pada    grafik gradasi pasir seperti Gambar 2. Pasir termasuk dalam zona 2.
b. Pengujian berat jenis dan penyerapan pasir
Hasil  pengujian  berat  jenis  dan  penyerapan  pasir dapat dilihat pada Tabel 3.

## Agregat Kasar (abu batu dan batu pecah)
a. Pengujian gradasi agregat kasar Hasil pengujian gradasi agregat kasar dapat dilihat pada Gambar 7.
b. Pengujian berat jenis dan penyerapan agregat kasar Hasil pengujian gradasi agregat kasar dapat dilihat pada Tabel 4.
Gambar 6. Hasil pengujian analisa ayakan pasir
Tabel  3. Hasil pengujian berat jenis dan penyerapan pasir
Pengujian A B Rata-rata Berat benda uji kering permukaan jenuh (SSD) 500 500 500 Berat benda uji kering oven ________(Bk) 486,9 485,2 Berat piknometer diisi air (25°C) ___ B 821,6 851 Berat piknometer + benda uji (SSD) + Air (25°C) Bt 1137 1164 Perhitungan A B Rata-rata Berat jenis ( Bulk ) (Bk/(B+500-Bt) 2,638 2,595 2,616 Berat jenis kering permukaan jenuh (500/B+500−Bt) 2,709 2,674 2,691 Berat jenis semu ( Apparent ) (Bk/(B+Bk-Bt) 2,839 2,818 2,828 Penyerapan ( Absorption ) ((500-Bk)/Bk)×100% 2,69 3,05 2,87
Gambar 7. Hasil pengujian analisa ayakan agregat kasar Tabel 4. Hasil pengujian berat jenis dan penyerapan agregat kasar Pengujian Notasi I II Satuan Berat benda uji kering oven A 2152,3 2191,2 Gr Berat benda uji jenuh kering permukaan di udara B 2180,2 2220,3 Gr Berat benda uji dalam air C 1373,2 1400,2 Gr Perhitungan Notasi I II Rata-Rata Berat jenis curah kering (Sd) A/(B-C) 2,667 2,672 2,669 Berat jenis curah jenuh kering permukaan (Ss) B/(B-C) 2,702 2,707 2,704 Berat jenis semu (Sa) A/(A-C) 2,763 2,770 2,766 Penyerapan air (Sw) x100% ((B-A)/A)x100% 1,296 1,328 1,312
Desain Campuran SCC Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui pengaruh  penggunaan fly  ash dikombinasikan  dengan abu  batu  pada  campuran self  compacting  concrete . Untuk  itu,  dibuat  suatu  rancangan  beton  dengan menggunakan fly  ash dalam dengan  kandungan  yang bervariasi,  yaitu  0%,  10%,  20%,  dan  30% fly  ash .
Adapun  komposisi  material/desain  campuran dapat dilihat pada Tabel 5.
Hasil Pengujian Beton Segar Untuk mengetahui  campuran  beton  sudah memenuhi  karakteristik  SCC,  dilakukan  beberapa pengujian antara lain dapat dilihat pada Tabel 5.

## Tabel 5. Desain campuran SCC
Material Desain Campuran Mix 1 (0% FA) Mix 2 (10% FA) Mix 3 (20% FA) Mix 4 (30% FA) Sika Viscocrete-10 (lt/m 3 ) 1,5 1,5 1,5 1,5 Air (lt/m 3 ) 205,0 205,0 205,0 201,0 Semen (kg/m 3 ) 500,0 450,0 400,0 350,0 Fly Ash (kg/m 3 ) 0,0 50,0 100,0 150,0 Abu Batu (kg/m 3 ) 179,0 178,0 177,0 176,0 Agregat Kasar (kg/m 3 ) 715,0 711,0 708,0 795,0 Agregat Halus (kg/m 3 ) 823,0 819,0 816,0 812,0 Berat total (kg/m 3 ) 2422,0 2414,0 2406,0 2398,0
Tabel 5. Hasil pengujian beton segar Jenis Pengujian Variasi FA 0% 10% 20% 30% Slump flow test (cm) 66,5 67,8 68,5 69,3 T 500 (detik) 5,2 4,3 3,6 3,2 L- Shape box (rasio) 0,915 0,923 0,938 0,945 Hasil pengujian slump flow dengan menggunakan slump  cone dan diameter  dibatasi  60-70  cm  pada campuran beton.  Campuran beton dengan variasi 0% 10%,  20%  dan  30%  FA  menunjukkan  nilai  slump  flow berturut-turut 66,5 cm, 67,8 cm, 68,5 cm, dan 69,3 cm, artinya  dengan  penambahan  komposisi fly  ash pada beton  (sampai  dengan 30% kandungan fly  ash) ,  maka flowability beton  semakin  meningkat,  ditunjukkan dengan nilai slump flow yang meningkat.
Hasil  pengujian  viskositas  yaitu  pengujian  untuk mengetahui  kekentalan  beton  segar,  memperlihatkan bahwa pada variasi FA sebesar 0% 10%, 20% dan 30%, nilai T 500 berturut-turut sebesar 5,2 detik, 4,3 detik, 3,6 detik,  dan  3,2  detik.  Artinya,  seiring  dengan penambahan FA maksimal 30%, maka viskositas beton
semakin  tinggi,  ditunjukkan  dengan  nilai T 500 yang semakin kecil. Nilai T 500 untuk SCC adalah sebesar 3 – 6 detik,  sehingga  4  campuran  beton  yang  diuji  coba memenuhi persyaratan viskositas SCC.
Hasil pengujian passingability yaitu  pengujian untuk  mengetahui  kemampuan  campuran  beton melewati  struktur  tulangan  yang rapat dengan menggunakan  L- Shape  box test, memperlihatkan  nilai blocking ratio pada beton dengan variasi 0% 10%, 20% dan  30%  FA  sebesar  0,915,  0,923,  0,938,  dan  0,945. Semakin  besar  nilai blocking  ratio maka  semakin  baik beton  segar  mengalir  (nilai blocking  ratio disarankan antara  0,8 - 1,0).  Karena    nilai blocking  ratio semua campuran  yang  diuji  berada  di  antara  0,8 - 1,0,  maka desain campuran tersebut memenuhi persyaratan SCC.
Gambar 8. Hasil Pengujian Slump Flow Test
Gambar 10. Hasil Pengujian L- Shape box
Hasil Pengujian Beton Keras Benda uji silinder berukuran 15 cm x 30 cm yang dibuat  pada  saat trialmix diuji  dengan  pengujian  kuat tekan  beton  dengan  menggunakan compressive strength  machine .  Pengujian  dilakukan  pada  umur  7 hari  dan  28  hari,  masing-masing  berjumlah  3  (tiga) benda  uji  untuk  setiap  umur  beton.  Hasil  pengujian untuk 4 desain campuran SCC dapat dilihat di Tabel 6.
Hasil pengujian kekuatan tekan beton umur 7 hari menunjukkan  bahwa  penambahan  FA  pada  beton dengan  variasi  0%,  10%,  20%,  dan  30%  menunjukkan nilai kuat tekan beton berturut-turut sebesar 18,1 MPa, 20,9  MPa,  24,3 MPa, dan  26,8  MPa,  artinya dengan penambahan fly  ash maksimal  30%  pada  campuran SCC,  maka  nilai  kuat  tekan  beton  pada  umur  7  hari semakin meningkat.
Demikian  pula  dengan  pengujian  kekuatan  tekan beton  umur  28  hari,  terjadi  peningkatan  nilai  kuat tekan  beton  seiring  dengan  penambahan  FA  pada campuran  beton  SCC.  Data  hasil  pengujian
menunjukkan  penambahan  FA  pada  beton  dengan variasi 0%, 10%, 20%, dan 30% menunjukkan nilai kuat tekan beton umur 28 hari berturut-turut sebesar 27,8 MPa, 30,9 MPa, 35,4 MPa, dan 38,5 MPa.
KESIMPULAN Beberapa kesimpulan  yang  dapat  diambil dari penelitian SCC antara lain: 1. Hasil pengujian slump  flow dengan  diameter dibatasi  60-70  cm  pada    campuran  beton menunjukkan  bahwa    dengan  penambahan komposisi fly  ash pada  beton  (sampai  dengan 30% kandungan fly ash) , maka flowability beton semakin meningkat. 2. Hasil  pengujian  viskositas  yaitu  pengujian  untuk mengetahui kekentalan beton segar, memperlihatkan bahwa seiring dengan penambahan  FA  maksimal  30%,  maka  viskositas beton  semakin  tinggi,  ditunjukkan  dengan  nilai T 500 yang semakin kecil. Tabel 6. Hasil pengujian kuat tekan SCC umur 7 hari dan 28 hari No Variasi campuran (% Fly Ash) Umur 7 hari Umur 28 hari Kuat tekan Kuat tekan Kuat tekan Kuat tekan rata – rata rata – rata MPa Mpa MPa MPa 1. 0%
18,2 18,1 27,8 27,8 17,9 26,5 18,1 29,1 2. 10% 20,7 20,9 29,5 30,9 21,2 32,0 20,8 31,1 3. 20% 23,5 24,3 36,6 35,4 24,6 34,8 24,9 34,8 4. 30% 26,4 26,8 37,9 38,5 27,4
39,5 26,7 38,3
Gambar 11. Hasil pengujian kuat tekan SCC umur 7 hari dan 28 hari
3. Hasil pengujian passingability yaitu pengujian untuk mengetahui kemampuan campuran beton melewati struktur tulangan yang rapat dengan menggunakan L- Shape box test, memperlihatkan peningkatan nilai blocking  ratio ,  artinya  semakin  baik  beton  segar mengalir pada penambahan FA sampai dengan 30%.
4. Hasil  pengujian  kekuatan tekan  beton  umur  7  hari menunjukkan  bahwa  penambahan  FA  pada  beton dengan  variasi  0%,  10%,  20%,  dan  30% menunjukkan peningkatan  pada  nilai  kuat  tekan beton pada umur 7 hari.
5. Hasil pengujian kekuatan tekan beton umur 28 hari, memperlihatkan  bahwa  terjadi  peningkatan  nilai kuat  tekan  beton  seiring  dengan  penambahan  FA sebesar  0%,  10%,  20%,  dan  30%  pada  campuran beton SCC.

## DAFTAR PUSTAKA
Dhiyaneshwaran, et.  al. Study  on  Durability Characteristics of Self-Compacting Concrete with Fly Ash. Jordan Journal of Civil Engineering , Volume 7, No. 3.
Efnarc  Association.  2005. The  European  Guidelines  for Self Compacting Concrete.
G. De Schutter. 2005. Guidelines for Testing Fresh Self Compacting Concrete . European Research Project.
Kartini,  Wahyu.  Penggunaan Fly  Ash pada Self Compacting  Concrete (SCC). Jurnal  Rekayasa Perencanaan , Vo. 4, No. 3. Juni 2008.
Okamura,  H,  Ouichi,  M..  2003.  Self  Compacting Concrete. Journal  of  Advance  Concrete  Technology Vol. 1, No. 1, 5-15. Japan Concrete Institute.
Sugiharto,  Handoko,  et.al.  2006.  Penggunaan Fly  Ash dan  Viscocrete  pada Self  Compacting  Concrete . Jurnal  Dimensi  Teknik  Sipil Vol.  8 No.2,  87-92 UK Petra.
Sugiharto, Handoko, et.al. 2006. Peningkatan Kekuatan Awal  Beton  pada Self  Compacting  Concrete . Civil Engneering  Dimension, Vol.  8 No.2,  87-92, September 2006 UK Petra.
Widodo,  S.  et.  al. Pemanfaatan  Limbah  Abu  Batu sebagai  Bahan  Pengisi  dalam  Produksi Self Compacting Concrete.